120 
119  Bulletin  physico  - mathématique 
Die  Analysen  zeigen  folgende  quantitative  Zusammensetzung  : 
ln  1(10  Theil.  Atomgew.  Das  Alom-Verhältniss. 
K . . . 
. . . 18,08  . . . 
. . 489  . . , 
. . . 0,037  . . . 
...2 
Cu  . . 
. . 17,30  . . . 
. . 390  . . . 
. . 0,043  . . 
..  .2 
Fe  . . 
. . 15,21  . . . 
. . 350  . . 
. . . 0,043  . . 
. . .2 
Cy  . . 
. . 49,87  . . . 
100,40 
. . 325  . . 
. . .0,153.  . 
...7 
Die  Formel  wäre  also  (KCy  -+-  2 Cu  Gy)  -4-  (KCy  -+-  Fe2  Cy3). 
Das  Salz,  welches  aus  der  Cyankupferaullösung  gewonnen 
wurde,  zeigte  hei  der  quantitativen  Analyse  folgende  Bestand- 
teile : 
In  100  Theil.  Atomgew.  Atom-Yerhaltniss. 
K . . . 
. . 10,41  . . . 
. . 489  . . . 
. . 0,021  . . 
. . . 1 
Cu  . . 
. . 24,94  . . . 
. . 390  . . . 
. . 0,063  . . . 
. . 3 
Fe  . . 
. . 15,17  . . . 
. . 350  . . 
. . . 0,042  . . 
...2 
Cy  . . 
, . . 49,28  . . . 
99,80 
. . 325  . . 
. .0,151  . . 
. . . 7 
Die  Formel  wäre  also  (KCy  h-  CuCy)  -+-  (2Cu  Cy  -+-  Fe'Cy3). 
Da  beide  analysirten  Salze  das  Aussehen  eines  krystallini- 
schen  Pulvers  hatten  und  beim  Analysiren  Zusammensetzun- 
gen zeigten,  welche  man  vermittelst  eigener  Formeln  aus- 
drücken  konnte,  so  wäre  es  möglich  zu  glauben,  dass  zwei 
neue  Cyansalze  existiren.  In  diesem  Augenblicke  enthalte  ich 
mich  indessen,  dieses  positiv  zu  behaupten,  indem  ich  viel- 
leicht noch  unter  dem  Einflüsse  des  Zufalls  sein  könnte.  Da- 
her muss  man  meiner  Ansicht  nach  noch  einmal  die  künst- 
liche Bereitung  beider  Anodenniederschläge  mittelst  des  gal- 
vanischen Stroms,  so  wie  auch  noch  einmal  eine  genaue  quan- 
titative Analyse  besagter  Niederschläge  vornehmen. 
Bis  jetzt  ist  nur  bemerkenswert!!,  dass  beide  rothe  Nieder- 
schläge ein  und  dieselben  Bestandteile  haben  und  sich  im- 
mer  sehr  leicht  durch  die  Wirkung  des  galvanischen  Stroms 
in  den  Cyanauflösungen  bilden,  welche  Kalium,  Eisen,  Kupfer 
und  Cyan  enthalten.  Aber  von  da  an , wo  durch  die  Analyse 
die  Zusammensetzung  des  rothen  Niederschlages  bestimmt 
war,  hörte  man  auf,  ihn  bei  der  galvanischen  Vergoldung  zu 
sammeln.  Bis  jetzt  war  es  noch  noting,  in  solchem  ungeheu- 
ren Maasslabe  die  Kupfer-Cyan- und  Bronze-Cyanauflösungen 
als  Produkte  nützlicher  zu  machen  und  bei  gelegentlicher  An- 
wendung der  erschöpften  Goldauflösungen  zu  bereiten,  und 
deshalb  wurde  ein  bedeutender  Theil  der  letztem  bis  zur 
Trockne  abgedampft.  Auf  diese  Weise  erhielt  man,  wie  vor- 
auszusetzen war,  mehrere  Zehnte  von  Puden  einer  Salzmasse, 
in  welcher  sich  nach  genauer  Untersuchung  das  Vorhanden- 
sein von  Gold  zeigte.  Jetzt  war  es  nöthig  zu  wissen,  1)  auf 
welche  Art  dieses  Gold  am  vortheilhaftesten  auszuziehen  sei, 
und  2)  ob  der  Werth  des  zu  erwerbenden  Metalles  hinsicht- 
lich seiner  Quantität  die  Kostens  des  Ausziehens  lohne.  Zur 
Beantwortung  dieser  beiden  Fragen  unternahm  ich  die  Unter- 
suchung dieser  obenerwähnten  trocknen  Salzmasse.  Beim 
Schmelzen  derselben  im  gusseisernen  Kessel  wurden  alle  Cy- 
amnetalle  (Kalium  natürlicher  Weise  ausgenommen)  reducirt 
und  sanken  vermöge  ihrer  Schwere  auf  den  Boden  des  Ge- 
fässes.  Nach  der  Abkühlung  war  die  Salzmasse  von  den  oben- 
erwähnten Metallen  geschieden , welche  letztere  dann  w ieder 
in  einem  Tiegel  zu  einem  König  geschmolzen  wurden.  Auf 
diese  Weise  erhielt  man  eine  Legirung  von  weisser  Farbe  und 
so  spröde  w ie  Glas.  Ein  Pud  der  Salzmasse  gab  bei  oben  an- 
gegebener Behandlung  ohngefähr  5 Pf.  dieser  Legirung.  Durch 
die  Analyse  zeigte  es  sich,  dass  dieselbe  aus  Gold,  Silber, 
Kupfer,  Zinn,  Blei,  Eisen  und  Zink  bestand.  Nachdem  sie  zu 
Pulver  zerstossen  war,  löste  sie  sich  leicht  in  Salpetersäure 
auf,  wobei  sie  ein  unauflösliches  bräunlich-graues  Pulver  hin- 
terlässt, bestehend  aus  Gold-  und  Zinnoxyd,  welches,  nachdem 
man  es  gehörig  gewaschen,  getrocknet  und  mit  Cyankali  ge- 
schmolzen, alles  aufgelöste  mit  Wasser  ausgewaschen  und  das 
nichtaufgelöste  endlich  mit  Chlorwasserstoffsäure  behandelt 
hat,  reines  Gold  giebt.  Die  Chlorwasserstoffüüssigkeit,  welche 
in  ihrer  Auflösung  Zinn  enthält,  wurde  vorsichtig  bis  zur 
Trockne  abgedampft,  die  trockene  Masse  mit  starker  Salpe- 
tersäure behandelt  und  das  Zinnoxyd,  welches  sich  nicht  auf- 
löste, auf  den  Filter  gesammelt. 
Aus  der  salpetersauern  Auflösung  wrurde  das  Blei  durch 
Schwefelsäure  ausgeschieden,  das  Silber  dagegen  durch  Chlor- 
wasserstoffsäure ; darauf  wurde  Schwefelwasserstoff  durch 
die  Flüssigkeit  geleitet,  das  Schwefelkupfer  auf  dem  Filter  ge-  i 
sammelt,  mit  Wasser,  welches  etwas  mit  Schwefelwasserstoff 
getränkt  w ar,  ausgewaschen,  und  aus  der  Auflösung  das  Eisen 
und  Zink  auf  die  bekannte  Weise  ausgeschieden.  Auf  solche 
Art  erhielt  man  aus  110  Theilen  der  Legirung: 
Kupfer  . . 
. . . 53,25 
Blei 
. . . 15,09 
Zinn  .... 
. . . 22,79 
Eisen .... 
. ..  1,54 
Silber  . . . 
. ..  0,90 
Zink  .... 
. . 1,40 
Gold  .... 
. . . 4,00 
99,57 
Die  Gegenwart  des  Bleies  in  dieser  Legirung  stammt  aller 
Wahrscheinlichkeit  nach  von  der  Löthung  der  Kupferkessel 
her,  in  welchem  die  erschöpfte  Goldauflösung  bis  zur  Trockne 
abgedampft  wurde. 
Es  ist  bemerkenswert!),  dass  die  Platin-Anoden,  wie  lange  j 
und  mit  welcher  bedeutenden  Oberfläche  sie  immer  auch  im 
täglichen  Gebrauche  waren,  ohne  irgend  eine  Veränderung 
blieben,  was  aus  der  gänzlichen  Abwesenheit  des  Platins  so- , 
wohl  in  den  erschöpften  Goldauflösungen,  als  auch  in  der  , 
trocknen  Masse,  wrelche  durch  Abdampfung  dieser  Auflösun-  ( 
gen  erlangt  wird,  und  demnach  in  der  obenerwähnten  Legi-  i 
rung  hervorgeht.  Was  die  zweite  Frage  anbetrifft,  so  ist  das 
Ausziehen  des  Goldes  nach  obiger  Beschreibung,  indem  man  | 
die  trockne  Salzmasse  glüht,  sowohl  wegen  der  bedeutendem 
Menge  des  dazu  erforderlichen  Brennmaterials,  als  auch,  weil 
man  die  gusseisernen  Kessel  sehr  dabei  verdirbt,  sow  ohl  aus-  , 
serordentlich  beschwerlich  als  wenig  vortheilhaft.  Aber  die- 
I 
